A N:o 9) Zustandsdiagramm des Phosphors. 9 



phorschrnelze, wenn sie liöher erhitzt wird, stark ausdehnt 

 und dunkler gelb wird. Beim Abkiihlen schieden sich, von 

 etwa 550° au beginnend, rote feste Teile ab, deren Menge 

 sich bei sinkender Temperatur vermehrte, bis allés er- 

 starr t war. 



Beobachtungen iiber die Schmelz- und Erstarrungserschei- 



mingen des roten Phosphors und iiber die Farbenrerände- 



rung der Schmelze. 



Uui Anhaltspunkte fur die Beschaffenheit der Schmelze 

 zu gewinuen, habe ich den Schen k'schen roten Phosphor, 

 der bisher in dieser Hinsicht nicht gepriift war, in stark- 

 wandigen Kapillaren aus Jenaer Borosilikatglas 59 ni er- 

 hitzt. Das Erhitzen geschah in einem kleinen elektrischen 

 Widerstandsofen, der als Luftbad diente, und in den das 

 Rohr mit dem Phosphor eingehängt wurde. Bei einigen 

 Schmelzversuchen war das den Phosphor enthaltende Rohr 

 noch von einem Probierrohr aus durchsichtigem Quarzglase, 

 das eine Nitratschmelze enthielt, umgeben. 



Der vertikal stehende Ofen ist mit zwei einander gegen- 

 iiberliegenden Quarzglasfensterchen versenen, durch welche 

 der Phosphor beobachtet werden konnte. Die Temperatur- 

 messungen erfolgten mittels eines Platin-Platinrodium- 

 thermoelementes und einem Zeigergalvanometer von Sie- 

 mens & Halske. Als Fixpunkte zur Aichung des Thermo- 

 elementes dienten die Schmelzpunkte von Zink 418,2° und 

 Antimon 629,2°. Während der Versuche war das Thermo- 

 element um das den roten Phosphor enthaltende Glasrohr 

 gewickelt. Die Temperatur des benutzten Ofens konnte 

 durch Schieberwiderstände sehr genau geregelt- werden. 



Der hellrote Phosphor wurde beim Erhitzen zunächst 

 dunkelrot, und iiber 500° sah er fast schwarz aus. Bei 600° 

 fing er an zu sintern und schmolz bei langsamer Erhöhung 

 der Ofentemperatur innerhalb eines Temperaturbereiches 

 von ein bis zwei Graden zu einer gelben leichtbeweglichen 

 Fliissigkeit. Die Fliissigkeit benetzt nur sehr schlecht das 

 Glas, denn wenn die höher an der Wand gelegenen Phos- 



